202 
ablaufen. Hierauf wird der Torf in HZiegelform ausgejtochen und 
bei Vermeidung der directen Sonnenjtrablen getrodnet. Der Cu— 
bifmeter jo verdichteten Torfes wiegt 2490— 2900 Pfd. Die Ver- 
Dichtung und das Felterwerden gebt mit dem Austrodnen Hand in 
Hand. Das jo gewonnene feite und Schwefelfreie Material eignet 
ih zur Production von Gußeiſen, zum Schmiedefeuer, für Glas-, 
Töpfer- und HZiegelöfen, für Kal und Gypsbrennereien und der— 
gleichen, jowie zur Heizung der Lokomotiven. 
eben dieſem von Bromeis angewandten Verfahren, dem bie 
franzöftihe Challeton'ſche Methode jehr verwandt ift, mögen noch 
furz Erwähnung finden: 
1) der Preßtorf der Torfpreßfabrit zu Schleißheim, die den 
unter jtarfem Drude geprebten Torf in Stüden von 16 em. 
Länge, 15 em. Breite und 17—18 mm. Dicke liefert, eine 
Form, die fiir große Feuerungen nachtheilig jein joll. 
2) Der Preßtorf von Kolbermoor nach dem Exter’ichen Syiteme, 
der in Stüden von 22 em. Breite, 8,; em. Dide und 5 — 
20 em. Länge geliefert wird. 
3) Der Weber'ſche Cylinder-Modeltorf in Eylindern von 6—6,; 
em. Kreisdurchmeſſer und 14 cm. Länge. 
Der Kugeldorf der Eichhorn'ſchen Fabrik in Feilenbach, der 
darauf gejtüßt, daß die Kugel für alles Heizungsmaterial die 
wirfungsvollite Form ſei, in Kugeln von 6,; em. Durch— 
meſſer geliefert wird. 
N 
8. 254, 
Verdichtung des Torfes anf trodenem Wege. 
Bei leichteren, mit viel Faſern durchzogenen Torfjorten 
(Moostorf) ift zur Verdichtung nur die Preſſung nad vorange— 
gangener Trocdnung anzuwenden. Dabei muß nothwendig der 
etwanigen Wiederausdehnung vorgebeugt werden. 
Das Verfahren ift im Haspelmoore zwischen München und 
Augsburg das Folgende: 
Den durch Dampf- Pflug aufgeloderten, in Stüde zerjchlage- 
nen, zeitweilig übereggten und umgemwendeten Torf läßt man an 
der Luft austeoenen, Er fommt ſodann in die Vorrathshäufer 
Ar 
